( 345 ) ' 

 il se forme une substance volatile, solide et découiposable par l'eau en acides 

 chlorhydrique et borique, dont on obtient des quantités considérables pen- 

 dant la préparation du clilonu-e de bore : nous nous proposons d'en exa- 

 miner la nature et la composition. 



» Il peut arriver aussi que ce sublimé contienne de l'aluminium. Pour le 

 rechercher, on évapore sa dissolution presque à sec, et l'on ajoute un peu 

 de fluorhydrate de fluorure de sodium (et mieux du fluorhydrate d'ammo- 

 niaque) et de l'acide sulfurique en excès. On pousse l'évaporation jusqu'au 

 point où l'acide sulfurique entre en vapeur. On reprend alors par l'eau. La 

 dissohition filtrée laisse une petite quantité de matière sableuse provenant 

 de la silice, soit du fluorure de sodium, soit même du bore qui peut con- 

 tenir du sjUcium : traitée par l'ammoniatiue et portée à l'ébullition, elle ne 

 nous a pas donné d'alumine pour les échantillons de la vaiiété de bore 

 dont nous nous occupons en ce moment. Quand il existe de l'alumine dans 

 cette hcjueur, ou la dose par les procédés connus. 



» II. Le bore se présente aussi sous forme de cristaux d'une limpidité et 

 d'une transparence parfaites. Ils sont groupés sous formes de prismes longs 

 et échaucrés, de manière à figurer les dents d'une scie. Quelquefois on en 

 obtient de très-petits qui sont réellement prismatiques et à huit faces ter- 

 minées sans doute par les octaèdres dont nous avons donné la forme plus 

 haut. Leur éclat adamantin est extrême ; mais la dureté est un peu moindre 

 que dans la première variété. Enfin l'action prolongée des acides et surtout 

 de l'eau régale ne paraît pas tout à fait nulle sur leur surface. On obtient 

 ces cristaux toutes les fois qu'on maintient un excès d'aluminium et l'acide 

 borique au contact dans un creuset de charbon à une haute température et 

 pendant longtemps. Il faut au moins cinq heures de chauffe à la chaleur de 

 la fusion du nickel. Bien peu de creusets résistent à cette épreuve. 



» La composition de ce bore est très-variable. Voici une analyse qui 

 donne une idée des proportions moyennes des substances qui y entrent. 

 L'analyse porte sur un échantUlon très-beau formé de cristaux choisis : 



Carbone 4>2 



Aluminium 6,7 



Bore 89, I 



Si l'on parvient à produire des cristaux un peu gros et non maclés de cette 

 substance, à coup sûr elle pourra être employée en joaillerie. 



» III. La plus dure de toutes les variétés de bore, plus dure incompara- 



C. R., 1857, I" Semestre (T. XLIV, N" 7.) 45 



